W. Jaeoeh und H. Diesselhorst: Wärineleitung. 725 



wurde die Temperntur der lieiden Bäder um etwa io° ungleich ge- 

 macht und die Thermokraft der Stäbe gegen die gewöhnlich zur Po- 

 tentialmessung dienenden Kupferdrähte bestimmt. 



Die Werthe dejdi sind ebenfalls in der Tabelle angegeben und da- 

 neben diejenigen Zahlen, welche sich nach der Theorie von Liebenow' 

 aus dem Verhältniss der Leitfähigkeiten ergeben. Wie man sieht, ist 

 die Übereinstimmung theils auffallend gut, besonders da, wo dieThermo- 

 kräfte Nvdl und dem entsprechend die Verhältnisse gleich sind. Anderer- 

 seits fehlt es nicht an directen Widersprüchen, wie z. B. die Reihen- 

 folge, welche Constantan , Kupfer, Eisen in thermoelektrischer Hinsicht 

 einnehmen , vertauscht ist , indem die Verhältnisse A/x in der Reihen- 

 folge Constantan , Eisen , Kupfer geordnet sind. 



Wärmecapacität. 

 Zur Messung der Wärmecapacität c stellte man einen Gleichgewichts- 

 zustand ohne Strom oder einen solchen mit Strom her, schloss bez. 

 öffnete dann den Strom plötzlich und bestimmte den Wärmeanstieg bez. 

 Abfall für den Anfang der Zustandsänderung, (8w/8i)j_o. Im ersten Be- 

 ginn spricht sich nämlich die ganze beginnende oder aufhörende Strom- 

 erwärmung als Temperaturänderung aus, d. h. es ist das Product aus 

 Dichte, Wärmecapacität imd Temperaturänderung gleich der Strom- 

 leistung im Cubikcentimeter des Stabes: 



du" 



Es kommt also darauf an , den Temperaturverlauf sofort nach der Ände- 

 rung des Gleichgewichtszustandes scharf zu bestimmen. Diess ge- 

 schah , indem man ein Galvanometer direct in den Kreis des betreffen- 

 den Thermoelementes schaltete und mit einem Chronographen die 

 Durchgänge des Fadenkreuzes durch ganze Theilstriche der Scale mar- 

 kirte. Die Temperaturänderung (dußt) blieb je nach der Leitfähigkeit 

 der Stäbe längere oder kürzere Zeit nahe constant", mit Ausnahme von 

 Kupfer und Silber aber überall so lange, dass man ihren Anfangswerth 

 direct bestimmen konnte. Während die elektromotorische Kraft sich 

 gleichmässig ändert, stellt sich auch sehr bald eine constante Geschwin- 

 digkeit im Galvanometer her, die dann von der Trägheit und Dämpfung 

 desselben unabhängig ist , so dass man nur die Voltempfindlichkeit des 



' WiED. Ann. 68; 316; 1899. 



^ Eine Correction wegen der allmähliclien Änderung lässt sich aus der theore- 

 tischen Behandlung des dynamischen Zustandes leicht herleiten. Indessen lohnt es nur 

 bei den sehr guten Leitei-n , dieselbe anzubringen. Sie beträgt z. B. i Procent beim 

 Silber nach 5, beim Eisen nach 40 Secunden, aber schon 10 Procent nach 13 bez. 

 100 Secunden. 



Sitzungsberichte 1899. 69 



